彫金アクセサリー教室20171800彫金こんにちは。こちらは彫金アクセサリー教室です。今回は、ロウ付けのケーススタディをやります。ロウ付けの成功&失敗は様々な要因が重なった結果です。そのため、失敗したときにはその理由を一つ一つ探し出せるかがポイントになります。ロウ付けの失敗、と一口にいっても、昨日の失敗と今日の失敗が同じ理由とは限らないのです。ロウ不足でくっついてもすぐ取れるしっかり溶けたのに、力を加えたら取れてしまった!そんな場合は、ロウ不足の可能性があります。断面全体にロウがいきわたっていなかったら、ロウ不足の可能性が大きくなります。いえ、ロウ付け後は真鍮と9分ロウの色が似るので、判断しにくいかもしれません。そのため、「力を加えたらとれる」ということがあったら、少しずつロウを増やしてみましょう。ロウが多すぎてくっつかない。ロウが上手に溶けてくれない場合は、フラックスや炎の当て方に問題があることが多いです。そのため、見落としがちになるのがロウが多すぎるという場合。実は、ロウが多すぎると溶ける前にロウ表面が酸化して上手く溶けないことがあります。私としてはロウはちょっと多いくらいがやりやすいと思っておりますが、とにかく多ければ多い程良いというわけでもないということですね。ロウが多すぎると溶け残りがでやすいです。溶け残りはヤスリで除去できますが、見栄えに影響する場合もあります。温度の高い還元炎を当てて一気にロウを溶かすことで解決できます。何回かやってもロウが上手く溶けてくれない場合、フラックスに問題があるかもしれません。成功と失敗を繰り返すのではなく、連続して失敗する場合は特にフラックスの問題を疑うべきでしょう。作ったばかりのフラックスは濃度にムラがあったりして失敗することが多いです。多めのホウ砂をお湯で溶かしましょう。溶け残るくらいで良いです。完成したフラックスはしばらく置いておくとムラがなくなります。寒い日にはフラックス濃度が下がるので、失敗するようならフラックスを温めてみましょう。(関連記事:冬はフラックス濃度が低下する?!ロウ付け失敗の意外な原因)フラックスの分量フラックスの分量も要因の一つです。フラックスが少なすぎるとロウが上手に溶けてくれません。炎を当てた時にロウが球状になってしまう場合は、フラックスを増やしても良いでしょう。(フラックス濃度に問題がある場合も、球になる場合があります。)また、増やす場合はロウそのものにつけても溶けやすくなるので、試してみてください。逆にフラックスが多すぎると起きる弊害もあります。炎を当てた時にフラックスが急に沸騰するため、フラックスが多いとロウがとんでしまうのです。その場合、フラックスを減らすか、遠くから炎を当てるなどして水気をとばしてみましょう。他には、フラックスが多いと火ムラといって母材が溶けて凹凸ができることが多くなるように感じます。火ムラは熱しすぎで出ますが、フラックスが多い場合だと発生率が高い感じがしますね。この火ムラが大きく出てしまうとかなり削らないといけないので、気を付けたいところです。多すぎてもダメ、少なすぎてもダメと難しく感じるかもしれません。失敗してもやり直せます。一回一回の成功失敗にとらわれずにやっていきましょう。酸化被膜を除去しきれていない今回用いた真鍮という金属は、特に酸化しやすいです。前日ヤスリで削ったところにも翌日には薄く酸化膜ができていることがあります。くっつけたいところに酸化膜ができていると、スキマに流れてくれないことがあります。思わぬ方向にロウが流れていってしまうことがあります。ロウを置いたところが滑らかではない。前回、ロウを置くところを軽くヤスリ掛けしたのは2つの理由からです。一つは酸化膜の除去、もう一つはロウを溶かすところを滑らかにするためです。ロウ付けしたい面をヤスリがけすると、わずかにバリがでます。そのバリをそのままにすると溶けたロウをダムのようにせき止めてしまい、上手く付かないことがあります。凹凸や段差など無い方がやりやすい場合が多いので、ロウを置く場所は滑らかにしておきましょう。スキマが大きいこれはわかりやすい失敗ですね。くっつけたい断面が斜めになっていたりして、一部分スキマが大きく開いている場合などです。先にも説明したように、スキマは小さくないと毛細管現象が働かずに上手くくっついてくれません。如何だったでしょうか?ロウ付けが上手にいかない場合は、考えられる原因を一つ一つ潰していけばなんとかなります。次回はケーススタディ後編です。彫金教室では様々な技術を紹介しております。よろしければのぞいて行ってください。彫金アクセサリー教室PREVNEXTロウを溶かす。彫金アクセサリー教室ロウを溶かす。彫金を独学でやってお店開いてます。よかったら見ていって下さい。